217 



wurde auf dem Steinbrecher auf Stücke von 35 niiii, vorgebrochen und nach 

 Entnahme einer Durchschnittsprobe im 5. Stempelpochwerk mit 525 kg 

 schweren Stempehi durch Sieb No 30 gepocht und das dabei aus dem 

 Mahlgut freigewordene Gold sowohl im Pochtrog als auch außerhalb 

 desselben auf mit Quecksilber überzogenen Kupferplatten amalgamiert. 

 Die Differenz des Goldgehaltes der Amalgamationsabgänge und des Roh- 

 goldes gibt den Prozentsatz des hierbei amalgamiert en Goldes an: 



1. Verpochtes Haufwerk ()930 kg mit 31 -Oi» g Au p. t. 



2. Pochtrogrückstand 40 ,, „ 245-2 



3. Über die Platten gegangenes 



Mahlgut 6890 ,, „ 29-6 



4. Gehalt dieses Mahlgutes hinter 



den Platten 6890 ,, „ 11-0 



Bezüglich des Produktes 2 sei erwähnt, daß man bei solchen Versuchs- 

 proben immer einen Erzrest im Pochtrog erhält, der häufig sehr reich an 

 Gold ist und der Vollständigkeit halber entweder für sich verarbeitet 

 werden muß oder, wie es hier der Fall gewesen ist, bei der Weiterzerklei- 

 nerung der Pochsande in der Rohrmühle aufgearbeitet wurde. Laut vor- 

 stehenden Zahlen wurden bei diesem Pochversuche 



63% des im Roherz enthaltenen Goldes amalgamiert. 



Ein Vorversuch im kleinen mit 3 kg auf die Siebeinheit Nr. 40 ge- 

 mahlenen Roherzes hatte ein Ausbringen von 



66-8% des im Roherz enthaltenen Goldes 



ergeben und es stimmen demnach diese Erträgnisse sehr gut überein. 



II. Konzentration der Amalgamationsabgänge auf Herden. 



Die Abgänge vom Pochwerk wurden wie üblich klassiert und auf 2 

 Schüttelherden und einem Rundherde gewaschen. 



Schüttelherd I: 



5. Waschprodukt I. 66-0 kg mit 220-0 g Au und 18-0 g Ag p. t. 



6. „ II. 



7. ,, III. 



SchiUtelhei-d II : 



8. Waschprodukt I. 19-0 kg mit 328-8 g Au und 52-2 Ag p. t. 



9. „ II. 

 10. „ III. 



